Влияние добавок легирующих керамических наночастиц на структурные Параметры и свойства твердых сплавов

своим практическим воплощение ранжировку мер по величинам коэффициентов ai и разработку данного измерения. Таким шагом является изменение только технологии ЭЛС (многопроходность, дискретность) при сохранении прочих условий процесса.

В работе исследован подход к разработке общей концепции устранения коробления пластины ЭЛС, вызванного механическими явлениями, причиной которых, в свою очередь является термический режим ЭЛС. Показано, что практически все (или в большинство из них) коробление можно устранить путем сохранения вертикальных и горизонтальных градиентов температуры в заданных пределах, определяемых на основе условий, типа «Сила Эйлера» или его аналога для вертикального градиента. В общем случае, для этого необходима разработка автоматизированной системы управлением ЭЛС. В которой, посредством решения уравнений термоупругости, представленных в дифференциальном (уравнения типа Кармана) или в интегральном виде, программным (в ряде случаев и аппаратным - путем прошивки ПЗУ) способом (ЛУс-ЧПУ) для различных типов изделий, производится выбор оптимального режима в виде динамики амплитуды термонагрева по траектории луча - задача оптимального управления распределенными системами.

Библиографические ссылки

1. Экспериментальные исследования по оптимизации технологии ЭЛС алюминиевых сплавов / Ю. Н. Серегин, В. Д. Лаптенок, Н. В. Успенский, В. П. Ниткин // Технологии и оборудование ЭЛС : материалы конф. 2011. С. 71-80.

2. Махненко В. И. Расчетные методы исследования кинетики сварочных напряжений и деформаций. Киев : Наукова думка, 1976. 320 с.

3. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. М. : Наука, 1972. 740с.

4. Савельев И. В. Курс физики. М. : Наука, 1973. 420 с.

5. Тимошенко С. П. Сопротивление материалов. М. : Наука, 1965. 480 с.

6. Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и ее приложения : пер. с англ. М. : Мир, 1980. 612 с.

7. Писаренко Г. С. Сопротивление материалов. Киев : Высш. школа, 1979. 696 с.

8. Половинкин А. П. Теория изобретательства. М. : Высш. школа, 1975. 340 с.

Referenсes

1. Seregin Y. N, Laptenok V. D. Uspenskij N. V, Nitkin V. P. Materialy konferencii “Texnologii i oborudovanie dlya ELS" (Materials Conf. "Technology and Equipment ELS"). 2011, p. 71-80.

2. Maxnenko V. I. Raschetnye metody issledovaniya kinetiki svarochnyx napryazhenij i deformacij (Calculation methods of studying the kinetics of welding stresses and strains). Kiev, Naukova dumka, 1976, 320 p.

3. Tixonov A. N. Samarskij A. A. Uravneniya matematicheskoj fiziki (The equations of mathematical physics). Moskow, Nauka, 1965, 480 p.

4. Savel'ev I. V. Kursfiziki (Physics course). Moskow, Nauka, 1973, 420 p.

5.Timoshenko S. P. Soprotivlenie materialov (Strength of materials). Moskow, Nauka, 1965, 480 p.

6. Poston T., Stjuart I. Teoriya katastrof i eyo prilozheniya (Catastrophe theory and its applications). Moskow, Mir, 1980, 612 p.

7. Pisarenko G. S. Soprotivlenie materialov (Strength of materials). Kiev, Vysshaya skola, 1979, 696 p.

8. Polovinkin A. P. Teoriya izobretatel'sva (The theory of invention). Moskow, Vysshaya skola, 1975, 340 p.

© Гайденок Н. Д., Серегин Н. Ю., Савенков Д. П., Майтакова А. В., 2013

УДК 621.762

Ю. И. Гордеев1, А. К. Абкарян1, Г. М. Зеер \ А. А. Лепешев 2

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ЛЕГИРУЮЩИХ КЕРАМИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ НА СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ*

1 Сибирский федеральный университет Россия, 660041, г. Красноярск, просп. Свободный, 79 2Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева Россия, 660014, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31. Е-шаП: aaa@mail.sibsau.ru

Получены новые данные о влиянии добавок керамических наночастиц на свойства твердых сплавов WC-Co, ШС-ТгС-Со, ТгС-М-Мо с использованием расчетных и экспериментальных методов. Конечные физикомеханические и эксплуатационные свойства твердосплавных композитов модифицированных наночастицами находятся в прямой зависимости от параметров их микроструктуры, соотношения объемных долей и размеров карбидных и сверхтвердых частиц.

*Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, государственный контракт № 14.513.11.0039 от 20.03.2013 г.

Наночастицы введенные в связку снижают толщину металлической прослойки и, как результат, обеспечивают увеличение прочности связки и композита в целом. Обнаружено стабильное снижение среднего размера карбидного зерна (благодаря блокирующему влиянию добавок на процессы рекристаллизации). Результаты испытаний показывают что модифицирование наночастицами обеспечивает повышение следующих основных свойств: эксплуатационная стойкость в 1,3-4 раза; износостойкость 1,6-2 раза; трещиностойкость 1,8-2 раза; прочность на изгиб на 25-50 %.

Ключевые слова: твердосплавные композиты, наночастицы, микроструктурные параметры, размер зерна, прочность, эксплуатационная стойкость.

EFFECT OF ALLOYING ADDITIVES OF THE CERAMIC NANOPARTICLES ON THE STRUCTURAL PARAMETERS AND PROPERTIES OF HARD ALLOYS

Yu. I. Gordeev1, A. K. Abkaryan1, G. M. Zeer1, A. A. Lepeshev2

1 Siberian Federal University 79 Svobodny prosp., Krasnoyarsk, 660041, Russia 2Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev 31 “Krasnoyarskiy Rabochiy” prosp., Krasnoyarsk, 660014, Russia. E-mail: aaa@sibsau.ru

New data about influence of ceramic nanoparticles additives on the hard metals WC-Co, WC-TiC-Co, TiC-Ni-Mo properties are obtained with the use of calculating and experimental methods. The final physical and mechanical properties of hard metals modified with nanoparticles depend on their microstructural parameters, proportion of volume ratios and size of carbide and ultrafine particles. Nanoparticles introduced into a binder decrease the thikness of the metal interlayer and therefore increase the strength of binder and composite as a whole. The reduction of the carbide grain average size was found out as well (owing to nanoparticles blocking influence on recrystallization). The test results display that the modification with nanoparticles enables to increase the main properties: service durability 1,3-4 times; wear resistance 1,6-2 times; fracture toughness 1,8-2 times; transverse rupture toughness at 25-50 %.

Keywords: hard metal composites, nano-particles, microstructural parameters, grain size, fracture toughness, service durability.

Проводимые в последнее время работы по созданию нового поколения твердых сплавов ориентированы, в значительной степени, на формирование заданной структуры материалов с субмикронными карбидными зернами (величина зерна от 0.3 до 0.8 мкм) либо уменьшением размеров карбидной фазы до нанораз-мерного состояния [1-4]. Это обеспечивает повышение всего комплекса физико-механических и эксплуатационных характеристик твердого сплава. Однако, сохранение карбидной фазы в наноразмерном состоянии, предотвращение рекристаллизации является достаточно сложной технологической задачей.

По нашему мнению, представляется целесообразным использовать размерные эффекты от применения наноразмерных частиц в качестве модифицирующих добавок в твердосплавных композитах. Внедрение наночастиц в металлическую связку может способствовать снижению средней толщины прослойки между карбидными зернами, реализации известных в материаловедении эффектов дисперсного упрочнения на фрагментарном уровне. Одновременно, включения твердых наночастиц выступают в роли ингибиторов роста зерна карбидной фазы [5; 6], препятствуют образованию смежных границ карбидных зерен при гомогенизации. Такие структурные изменения являются положительным фактором (анализ накопленной информации о взаимосвязи структурных параметров твердого сплава с его физико-механическими характеристиками показывает, что наиболее важными яв-

ляются - размер зерен карбидной фазы, их контактность, толщина прослойки связующего) [1; 4; 5]. Повышение физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик может быть обеспечено при небольшом количестве добавок наночастиц к матричному материалу, без усложнения традиционной технологии и увеличения стоимости твердосплавных композитов.

Цель работы - изучение закономерностей формирования структуры и определение функциональных связей между параметрами структуры и конечными свойствами твердосплавных композитов, модифицированных наночастицами керамики.

Методика и аппаратура исследований. Для получения твердосплавных композитов в работе использовались общепринятая стандартная технология изготовления. Отличия заключаются в особенностях подготовки порошковых смесей карбидов вольфрама, титана и кобальта, а также карбонитридов титана на никель-молибденовой связке (в том числе получения плакированных порошков карбида вольфрама с ингибирующими добавками наночастиц керамики).

Приготовленные смеси использовались для изготовления штабиков для проведения испытаний на изгиб (ШО/СБ 3327), четырехгранных и пятигранных резцовых пластин, твердосплавных оправок и волок для определения коэффициента стойкости, таблеток 010x10 мм. На образцах разработанных материалов измерялись следующие физико-механические харак-

теристики: в процессе спекания измерялась усадка на дилатометре DIL 402; на спеченных образцах - плотность гидростатическим методом по ISO 3369; твердость по Виккерсу и коэффициент трещиностойкости (KJC) по методу Палмквиста на микротвердомере ТП-7Р-1 путем измерения длины трещины, распространяющейся от угла отпечатка пирамидки Виккерса (нагружение при испытании 100, 200, и 300 Н) по ISO/DIS 28079; твердость по Роквеллу HRA- на приборе ТК с твердосплавными мерами на двух - трех образцах от партии по ISO 3878; износостойкость, согласно стандарту ASTM B611-85; пористость и содержание графита по ISO 4505; коэрцитивная сила на приборе «Кобальт» в соответствии с ISO 3326. Анализ микроструктуры образцов твердосплавных композитов проводился на растровом электронном микроскопе HITACHI TM 1000 и растровом электронном микроскопе JEOL JSM-7001F с энергодисперсионным и волновым спектрометрами. Эксплуатационные и стойкостные испытания твердосплавных инструментов проводились по отраслевым методикам различных предприятий и научно-исследовательских организаций.

Результаты и обсуждение. В качестве модифицирующих добавок использовались нанопорошки окислов, полученные методом ударно-волнового синтеза [7]. Морфология порошков приведена на рис. 1, средний размер частиц изменяется от 0,008 мкм для ZrO2 (минимум) до 0,1 мкм у А1203 (максимум).

Преимуществом предлагаемого способа получения модифицированных наночастицами твердосплавных композитов является сохранение базовой (стандартной) технологии без принципиальных изменений, требующих существенных затрат на оборудование и оснастку. Введение дополнительных операций и технологических приемов предварительной подготовки модифицирующих (легирующих) нанопорошков, а также особенности смесеприготовления, обеспечивает равномерное, однородное распределение наночастиц по объему твердосплавного композита, исключает агломерирование при внедрении наночастиц в прослойку (связующего) кобальта при спекании.

При проведении экспериментов, концентрация наночастиц в составе модифицированных твердых сплавов варьировалась в диапазоне от 0 до 0,5 % масс. Результаты экспериментов по определению физикомеханических свойств, проведенных в условиях Ки-ровградского завода твердых сплавов, представленные в табл. 1, 2 (твердые сплавы на основе карбида вольфрама) и табл. 3 (безвольфрамовые твердые сплавы) показывают, что введение в состав твердых сплавов керамических наночастиц способствует приросту прочностных характеристик в 1,5-1,8 раза. Изучение параметров микроструктуры сплава (табл. 2) показало стабильное снижение размера карбидных зерен у модифицированных сплавов, что можно объяснить торможением процессов перекристаллизации через кобальтовую фазу вследствие присутствия в ней ингибирующих добавок наночастиц керамики.

Наночастицы керамики А12О3 или 2гО2 в количестве 0,05-0,3 % по массе, не только дисперсно упрочняют кобальтовую прослойку и композит в целом (повышают трещиностойкость до 50 %, прочность на изгиб до 25 %), но и ее стойкость к температурным воздействиям, снижают адгезионное схватывание с обрабатываемы материалом.

Испытания образцов композитов WC-Co-наночас-тицы А12О3 в условиях граничного трения по абразивной ленте также показали возможность улучшения такого эксплуатационного параметра твердых сплавов, как износостойкость (в 1,5 раза), за счет модифицирования прослойки кобальта более твердыми включениями керамики Минимальные значения износа наблюдаются примерно в тех же областях добавок (~ 0,25 % масс.), которые обеспечивают прирост прочности. Дополнительный вклад в повышение износостойкости материала вносит, по-видимому, повышенная сопротивляемость истиранию, самого оксида алюминия, - его микротвердость: И А12О3 - 18-20 ГПа. Результаты проведенных стойкостных испытаний свидетельствуют также о возможности повышения скорости резания инструментами из модифицированных твердых сплавов по сравнению со стандартными составами [4].

а

КГТУ* JEM-100C * 30 kv * х 40000

0. 5 mk *

б

Рис. 1. Морфология исходных нанопорошков оксида алюминия

Таблица 1

Свойства твердых сплавов на основе карбида вольфрама, модифицированных добавками Л12Оз - нано

Марка сплава Физико-механические характеристики

плотность, р, г/см3 твердость, HRA прочность на изгиб, МПа Коэрцитвная сила, Нс, эрстед

ВК6 14,66 89,8 1650 127

ВК6* 14,68 89,5 1710 128

ВК6 14,71 89,5 1430 122

ВК6* 14,53 89,5 1850 123

ВК8 14,28 89,5 1440 138

ВК8* 14,61 89,3 1940 111

ВК8 14,25 89,5 1280 132

ВК8* 14,47 89,2 1740 106

ВК15 14,1 86,5 2100

ВК15* 14,0 86,5 2240

ВК10 КС 14,49 87,3 2100 98

ВК10КС* 14,21 87,4 2450 79

Т15К6 11,12 91,5 1060 160

Т15К6* 11,11 91,5 1330 162

Т15К6** 11,09 91,5 1770 163

Примечание: * - сплав с добавками Al2O3f - нано.

Таблица 2

Параметры микроструктуры твердых сплавов на основе карбида вольфрама

Марка сплава Параметры микроструктуры

пористость, % содержание графита, % об. размер зерна, мкм dф, мкм Фаза, Со, мкм

1 2 3 4-5 6-7

фаза d , %

ВК6 А 0,02 0,3 6 30 19 3 2 2,25 0,8-1

ВК6* А 0,08 0,2 33 41 15 11 - 2,10 -

ВК8 А 0,08 0,6 30 29 21 17 3 2,47 -

ВК8* В 0,04 0,2 31 40 19 5 4 2,21 -

ВК15 В 0,08 0,1 30 34 21 14 1 2,51 -

ВК15* А 0,02 0,2 35 41 17 7 - 2,33 -

ВК10КС А 0,02 0,4 8 12 27 30 21 4,03 -

ВК10КС* В 0,04 0,4 7 15 28 25 20 3,87 -

Примечание: * - сплав с добавками Al2O3f - нано.

2i_im ' Electron Image 1

Spectrum C O Al Co W

Spectrum 1 17,05 3,83 35 3,91 40,21

Spectrum 2 32,93 3,29 20,33 3,82 39,63

ne Spectrum(1) 2,58 12,97 3,05 81,4

ne Spectrum(2) 65,91 1,86 11,49 2,07 18,67

ne Spectrum(3) 70,56 3,46 11 2,33 12,65

ne Spectrum(4) 74,42 3,75 10,1 2,11 9,62

ne Spectrum(5) 28,07 3,14 41,01 3,74 24,04

ne Spectrum(6) 25,9 39,61 12,28 22,2

ne Spectrum(7) 9,66 1,18 31,57 40,48 17,11

ne Spectrum(8) 16,69 3,5 35,39 16,86 27,56

Рис. 2. Распределение элементов по структуре твердосплавного композита WC-TiC-Co - А12О3-нано

Рис. 3. Микроструктура фрагмента излома твердосплавного композита на основе ШС-ТЮ-Со - (А1203-нано) (между карбидными

зернами видны включения наночастиц)

Рис. 4. Твердый сплав ВК - нанопорошки А1203. Распределение А1203 в объеме кобальтовой связки

Рис. 5. Фрактограмма излома твердого Рис. 6. Релаксация напряжений во фронте

сплава ШС-Со- (А1203 - нано) распространения трещины Палмквиста

Показатели твердости и плотности материала существенно не отличаются от базового материала и находятся на уровне: ИЯС 91,5-92; р = 14,7-14,75 г/см3; несколько увеличиваются значения микротвердости прослойки связующего материала - кобальта поскольку реализуется известный эффект дисперсного упрочнения на уровне фрагментов структуры Со-А1203.

Наличие таких фрагментов иллюстрируется результатами изучения микроструктуры - рис. 2-4. Изображения микроструктуры свидетельствует также об однородном распределении нанооксида алюминия по объему твердосплавного материала.

Особый интерес, с точки зрения прогнозирования качества твердого сплава представляют данные исследований вязкости разрушения материала по методу Палмквиста (рис. 5, 6) в сочетании с изучением микроструктуры. Трещины, которые образуются в материале в результате внедрения индентора (алмазной пирамидки Виккерса), привлекают к себе внимание главным образом потому, что являются потенциальными носителями косвенной информации по прочности, эксплуатационной стойкости материала,

отражают изменения в механизмах разрушения, соответствующих различным типам структуры.

Причиной прерывистого развития магистральной трещины (рис. 6) вероятно, является релаксация напряжений, возникающих в ее фронте при взаимодействии с включениями А1203-нано в структуре твердого сплава (рис. 5). Необходимо в этой связи подчеркнуть, что появление ступенчатой, дискретной трещины приблизительно соответствует области добавок частиц 0,3 % масс. Оценочные расчеты по теоретической модели для ШС-Со-А1203-нано (при содержании С2~0,3 %) дают значение числа частиц А1203-нано, приходящихся на одно зерно ШС ~ 30 частиц, т. е. концентрация частиц становится настолько высокой, что возрастает степень их контактности и конгломе-рирования, а это может приводить к охрупчиванию материала. Увеличение содержания легирующих добавок наночастиц свыше 0,3 % по массе представляется нецелесообразным.

Разработанные применительно к известным стандартным твердым сплавам математические модели, методики прогнозирования прочности, вязкости разрушения модифицированных твердых сплавов в зави-

симости от концентрации и объемных долей всех составляющих [4], были использованы (адаптированы) для оценки эффективности «внедрения» наночастиц в структуру кобальтовой связки вновь создаваемых твердых сплавов. По результатам расчетных и проведенных экспериментальных исследований такие наноструктурированные твердосплавные композиты с субмикронным карбидным зерном могут иметь следующий диапазон свойств: трещиностойкость по Палмквисту (коэффициент интенсивности напряжений) К.1С = 20-21 МПам12; прочность на изгиб, си = 1800-2400 МПа (для твердых сплавов разного состава).

Результаты измерений представленные в табл. 2, 3 преобразованные в графическую форму наглядно иллюстрируют, что на разных базовых марках твердого сплава ШС - 6 % Со, ШС - 8 % Со, ШС -15 % Со стабильно обеспечивается уменьшение среднего размера карбидного зерна (рис. 7) при введении наночастиц керамики.

Аналогичные эффекты были обнаружены на без-вольфрамовых твердых сплавах КНТ 16, модифици-

¿1, %

Размер зерна, мкм

а

¿1, %

Размер зерна, мкм

в

рованных добавками наночастиц керамики (рис. 8, 9 и табл. 3).

Результаты измерений среднего размера карбо-нитридного зерна в безвольфрамовых твердых сплавах представленные в табл. 3 и преобразованные в графическую форму наглядно иллюстрируют, что эффективность ингибирующего воздействия повышается с увеличением концентрации добавок наночастиц и уменьшением их среднего размера.

Результаты многочисленных эксплуатационных испытаний физико-механических характеристик

твердосплавных материалов и изделий (инструмента) на основе отечественных сплавов групп ВК, ТК, КНТ, подтвержденные актами испытаний, внедрения, протоколами и заключениями экспертных комиссий, показывают стабильный прирост основных характеристик (прочности, трещиностойкости, износостойкости) соответствие требований международных стандартов по показателям твердости, плотности, параметрам микроструктуры. Достоверность полученных результатов подтверждается так же тем, что они проводились независимыми специалистами и экспертами (в том числе в производственных условиях).

Размер зерна, мкм

б

Рис. 7. Влияние добавок наночастиц на изменение карбидного зерна твердых сплавов ВК6 (а),

ВК8 (б) и ВК15 (в):

1 - стандартный сплав; 2 - сплав с добавками А1203£ - нано,

S^im Electron Image 1

а б

Spectrum Элементный состав спектров, масс %

C Al Si Ti Fe Ni Mo W Total

Spectrum 1 29.43 27.33 35.89 4.00 3.36 100.00

Spectrum 2 23.15 70.64 3.83 2.38 100.00

Spectrum 3 16.71 49.86 28.66 2.49 2.28 100.00

Spectrum 4 6.20 0.90 0.76 17.66 71.65 2.82 100.00

Spectrum 5 14.40 33.14 21.40 3.67 27.38 100.00

Spectrum 6 4.45 0.78 1.03 5.61 4.82 83.30 100.00

Spectrum 7 0.84 6.35 5.35 87.46 100.00

Рис. 8. Изображение микроструктуры (а) и результаты поэлементного анализа (б) сплава КНТ 16,

модифицированного наночастицами

Таблица 3

Физико-механические свойства безвольфрамового твердого сплава состава ТіСМ-(Ш-Мо),

дисперсноупрочненного А1203-нано

№ пп. Содер жание А1203-нано, масс. % Прочность на изгиб, аи, МПа Плотность, р, г/см3 Твердость, HRA Средний размер зерна ТіСК, ¿, мкм Параметры микроструктуры Коэффициент стойкости при резании

1* 0 1200 5,80 89,5 2,7 А-04 1

2* 0,1 1370 5,76 89,2 2,23 А > % 4.0

0,2 1450 5,79 89,5 2,11 (30-40-16-13-1) 4.3

0,3 1440 5,80 98,5 1,74 А > 1 % (27-50-13-10) А > 1 % (40-46-14-1) 4.6

3* 0,1 1460 5,91 89,5 2,02 В 0.08 (33-38-25-4) 4.7

0,2 1470 5,92 98,5 1,83 А 0.02 (40-39-20-1) 4.8

0,3 1450 5,92 98,5 1,68 В 0.08 (44-44-12) 4.8

4* 0,1 1370 5,94 90,0 2,18 А-02 1,7

0,2 1420 5,92 90,5 2,10 А-02 2,6

0,3 1490 5,92 90.0 1,87 А-04 1,65

Примечание: 1* - базовый материал; 2* - добавки наночастиц вводились в порошковую смесь ТіСК-(№-Мо) непосредственно при загрузке перед размолом-смешиванием; 3* - после 18 часов размола основной смеси ТіСК-(№-Мо) в виде суспензии с дополнительным размешиванием в течение 2 часов; 4* - после 2 часов размола основной смеси ТіСК-(№-Мо) с дополнительным размешиванием в течение 18 часов.

О ОД 0,2 0,3

Рис. 9. Влияние содержания нанодобавок на средний размер зерна карбонитрида титана:  - размер частиц А120з - нано = 0.05 цш;  - размер частиц А1203 - нано = 0.08 цш;

♦ - размер частиц А1203 - нано = 0.1 цш

Использование нанопорошков для реализации нового комплекса функциональных свойств не имеет альтернативы при создании твердосплавных дисперс-ноупрочненных композиционных материалов. Результаты проведенных комплексных параметрических исследований свидетельствуют, по нашему мнению, о том, что у этих композитов реализуется известный в материаловедении принцип «состав - структура -свойства». Применение разработанных составов твердых сплавов, технологии их изготовления обеспечивает изменение структурных параметров, толщины кобальтовой прослойки связующего, снижение среднего размера карбидного зерна и, как результат, дисперсное упрочнение связующего и твердосплавного композита в целом; увеличение (по сравнению со стандартными материалами) прочности на изгиб на 25-30 %; трещиностойкости на 50 %; износостойкости (стойкость к истиранию) в 2-2,5 раза. За счет наличия в структуре твердого сплава нанопорошков оксида алюминия повышается стойкость режущего инструмента в 1,3—1,8 раза по сравнению с исходным сплавом.

Библиографические ссылки

1. Панов В. С., Чувилин А. М. Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них. М. : МИСИС, 2001. 452 с.

2. Godse R., Gurland J. Applicability of the critical strength criterion to WC-Co // J. Of Mater. Science and Engineering. 1988. A.106, р. 331-336.

3. Андриевский Р. А., Глезер А. М. Прочность наноструктур, УФН, 2009, 179:4, 337-358.

4. Гордеев Ю. И., Абкарян А. К., Зеер Г. М. Конструирование и исследование твердосплавных и керамических композитов, модифицированных наночастицами // Перспективные материалы. 2012. № 5. C. 76-88.

5. Gordeev Y., Bucaemsky А., Seher G., Teremov S. Microstructure and properties of various cermets strengthening by ultrafine chock-wave particles // Powder metallurgy world congress and exhibition//Spain. 1998. Vol. 4. P. 140-146.

6. Использование нанопорошка А1203 в качестве ингибитора роста зерна в сплаве ВК8 / С. В. Николен-ко, М. И. Дворник, М. А. Пугачевский и др. // Вопросы материаловедения. 2008. № 2 (54). C. 100-105.

7. Белошапко А. Г., Букаемский А. А., Ставер А. М. Образование ультрадисперсных соединений при ударноволновом нагружении пористого алюминия. Исследование полученых частиц // Физика горения и взрыва. 1990. Т. 26, № 4. С. 93-98.

References

1. Panov V. S., Chuvilin A. M. Tekhnologiya i svoystva spechennykh tverdykh splavov i izdeliy iz nikh (Technology and properties of sintered hard alloys and products made of them). Moscow, MISIS, 2001, 452 p.

2. Godse R., Gurland J. J. Of Mater. Science and Engineering. 1988, A.106, p. 331-336.

3. Andriyevskiy R. A., Glezer A. M. Prochnost' nanostruktur, UFN, 2009, 179:4, 337-358.

4. Gordeyev Yu. I., Abkaryan A. K., Zeyer G. M. Perspektivnyye materialy. 2012, № 5, p. 76-88.

5. Gordeev Y., Bucaemsky A., Seher G., Teremov S. Microstructure and properties of various cermets strengthening by ultrafine chock-wave particles // Powder metallurgy world congress and exhibition//Spain. 1998, vol. 4, p. 140-146.

6. Nikolenko S. V., Dvornik M. I., Pugachevskiy M. A. et al. Voprosy materialovedeniya. 2008, № 2 (54), p. 100-105.

7. Beloshapko A. G., Bukayemskiy A. A., Staver A. M.

Fizika goreniya i vzryva. 1990, 26 (4), p. 93-98.

© Гордеев Ю. И., Абкарян А. К., Зеер Г. М., Лепешев А. А., 2013